( 4i8 ) 



de l'établir directement par les méthodes optiques. Il n'a pas été possible 

 non plus de séparer, pour les analyser, les cristaux qui se forment au début 

 de la cristallisation, parce que le liquide fondu qui les imprègne se soli- 

 difie tout de suite par le refroidissement. 



» On peut cependant se taire une idée des compositions relatives de la 

 masse liquide et des cristaux qui s'en séparent en suivant la marche du 

 refroidissement. Dans certains cas, la température reste stalionnaire jus- 

 qu'à la solidification complète; on est assuré alors que la composition des 

 cristaux est identique à celle du liquide, car la cristallisation progressive 

 n'amenant aucun changement dans la composition du liquide ne peut mo- 

 difier sa température de cristallisation. Les mélanges qui jouissent de cette 

 pi opriélé, et qui ont été appelés par Guthrie, dans le cas des alliages mé- 

 talliques, mélanges eiUecliques, sont ceux dont le point de fusion est mini- 

 mum, c'est-à-dire ceux qui correspondent au point de la courbe où la tan- 

 gente est horizontale. Il y a toujours, parmi les mélanges de deux corps au 

 moins, l'un d'eux qui jouisse de cette propriété. La même propriété paraît, 

 en outre, pouvoir appartenir, au moins comme cas limite, à toute série de 

 mélanges isomorphes dont la chaleur de formation serait nulle. Dans ce 

 cas, la courbe des points de fusion serait une droite réunissant les points 

 de fusion de chacun des corps isolés. Cette dernière condition est sensi- 

 blement remplie pour les mélanges de sulfate et de chromale de potasse; 

 pour eux tous aussi la température de solidification reste sensiblement in- 

 variable. 



M Pour les autres mélanges la température de solidification s'abaisse au 

 fur et à mesure de la cristallisation et descend finalement jusqu'à la tem- 

 pérature de solidification du mélange eutectique. Cela prouve que les 

 cristaux qui se forment ont une composition différente du liquide, et que 

 la différence se produit dans un sens tel que la composition de la partie 

 restée liquide se rapproche du mélange eutectique. Ce phénomène est 

 identique à celui qui produit la liquation des alliages métalliques. » 



CHIMIE MINÉRALE. — Sur la transformation allotropique du fer sous 

 l'influence de la chaleur. Note de M. Georges Ciiarpy, présentée par 

 M. Henri Moissan. 



« J'ai indiqué, dans une Note précédente, que le fer semblait subir, 

 .sous l'influence d'une déformation permanente à froid, une transforma- 

 lion allotropique caractérisée par l'existence d'un palier rectiligne dans la 



